— 28 = 
Eisenoxydul aufmerksam zu machen *), doch erfuhr ich später, dafs Breithaupt eine solche 
Verbindung vom Altenberge schon unter dem Namen Kapnit im zweiten Bande seines vollstän- 
digen Handbuchs der Mineralogie, Dresden 1841, Seite 236, beschrieben habe. Hier finde ich 
jetzt das spezifische Gewicht zu 4,164 bis 4,184 und den Gehalt an Eisenoxydul nach einer 
vorläufigen Probe über 15 Prozent bestimmt. Breithaupt hatte also wohl die Ansicht, dafs diese 
Verbindung eine konstante Zusammensetzung besitze, doch habe ich schon zu Linz nach den 
bis dahin angestellten zwei Analysen die entgegengesetzte Meinung geäufsert. Seit der Zeit 
habe ich noch Kristalle von vier Stufen des Altenberges untersucht und zwar erst Ende 1847 
die von zweien, auf welchen sich die hellgrünen Grund-Rhomboeder durch einen viel stärkeren 
Glanz von den gewöhnlichen grünen Kristallen auszeichnen. Zur letzten Analyse, deren Resul- 
tate ich mittheile, konnte ich nur wenige Kriställchen nehmen, daher solche nur als eine ap- 
proximative anzusehen ist, und ist in dem kohlensauren Eisenoxydul derselben auch noch etwas 
kohlensaures Manganoxydul enthalten. Das spezifische Gewicht der wenigen Kriställchen habe 
ich nicht bestimmt. 
Die Resultate meiner sechs Analysen sind folgende : 
Kohlensaures Zinkoxyd...neoseesesenrn en. .... 71,08 60,35 58,52 55,89 40,413 28 
Kohlensaures Eisenoxydul.........2erer2222.. 23,98 32,21 35,41 36,46 53,24 67 
Kohlensaures Manganoxydul .............. an2,5 4,02 3,24 3,47 218° — 
Kohlensaurer Kalk.....2ceeessorenenee nee A 7! 1,90 3,67 2,27 5,09 5 
Kohlensaure Magnesia ...ersesseen een on — 0 — = N - 
Kieselzinkerz........... ER TULR ANKRAMEL, _ 2,419 0,48 0,441 - — 
100,18 101,114 101,32 98,50 100,94 100 
Spezifische) Gewichte... 1... #=0mes er nenn 4,09 4,15 4,00 4,04 4,00 
Durch diese sechs Analysen ist wohl der vollständige Beweis geliefert, dafs das kohlensaure 
Zinkoxyd in keinem konstanten Verhältnisse mit dem kohlensauren Eisenoxydul vorhanden ist; 
denn suche ich beide auf atomistische Verhältnisse zu bringen, so erhalte ich ungefähr folgende 
Resultate : 
Kohlensaures Zinkoxyd......... Boos Atome 11 7 3 Mi 5 2 
Kohlensaures Eisenoxydul........2.2222220.. Atome 4 4 2 5 7 5 
und enthalten sie ferner noch die isomorphen Vertreter kohlensaures Manganoxydul und koh- 
lensauren Kalk in verschiedenen atomistischen Verhältnisser. 
Bei den vier ersten Analysen ist das kohlensaure Zinkoxyd vorherrschend, bei den zwei 
letzien das kohlensaure Eisenoxydul; der Namen Kapnit wird also wohl zur Bezeichnung von 
so verschieden zusammengesetzten Verbindungen nicht beibehalten werden können, sondern 
möchte es vielleicht passend erscheinend, die Verbindungen mit vorherrschendem Zinkspathe mit 
dem allgemeinen Namen Eisenzinkspathe zu bezeichnen, dagegen die Verbindungen mit vorherr- 
schendem Eisenspathe mit dem allgemeinen Namen Zinkeisenspathe, indem man die Eisenzink- 
spath-Kristalle als Varietäten vom Zinkspathe, und jdie Zinkeisenspath-Kristalle als Varietäten 
'#) Siehe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, 2, Jahrgang, Seite 77 (Bonn 1845.) 
